— 622 — 



Dit nadrogen kan geschieden in een drooghuis met een 

 temperatuur van 60° tot hoogstens 80° F; de sheet is dan 

 na ongeveer 3 weken droog. 



Echter zorge men, dat in het drooghuis zoo min mo- 

 gelijk het zonlicht doordringt. 



Te Gogo-Niti wordt de rubber winddroog gemaakt in 

 een vrij donkere loods met zinken bedekking, hetgeen 

 ongeveer P/2 tot 2 maanden duurt. Hoewel deze wijze 

 langer duurt dan kunstmatige droging, prefereer ik haar, 

 aangezien de elasticiteit van de rubber grooter en duur- 

 zamer blijkt te zijn en de sheet zelf beter van kleur en 

 minder kleverig is. 



Gaat men thans over tot het verpakken, dan raad ik 

 aan, de sheets met een weinig talk te bestrijken en ze 

 daarna in kisten te doen, waarvan elk der opstaande 

 zijden boven en beneden van een rij luchtgaten voorzien 

 is. Aanbeveling verdient het aanbrengen van bandijzer 

 om de kisten. 



Castilloa elastica. 



Deze latex kan men bijna geheel op dezelfde manier 

 bereiden als die van de Ficus. Alleen lette men op de 

 volgende punten: 



Ie. Men wascht de Castilloa-latex 6 tot 7 keeren, in 

 plaats van 2 tot 3 keoren, zooals bij Ficus. 



2e. De latex, uitgegoten in het vormbakje, behoeft 

 slechts 12 uren op het coagulatierak te blijven staan, 

 waarna men den doek, waarop de sheet is vastgeplakt 

 uit het vormbakje haalt. Men plaatst nu op de sheet 

 een tweeden schoenen doek en rolt haar uit met een 

 rond stuk hout of bamboe of flesch, om zooveel mogelijk 

 de waterdeelen er uit te persen, hetgeen bij Ficus niet 

 noodig is. Hierna haalt men den tweeden doek er af en 

 brengt de sheet met doek naar het droograk. 



Den volgenden dag laat men de sheet V* uur in koud 

 water liggen, waarna men haar heel gemakkelijk van den 



